aus den Siebenbürger Golderzen zu gewinnen. 739 



Ein dritter Punkt endlich betraf das Tellur, das in der ursprüng- 

 lichen Auflösung im Kessel als schwefelsaures Telluroxyd sich 

 befindet, welches eine so schwache Verbindung ist, dass wenn sie 

 mit Wasser zusammengebracht wird, sich zersetzt und Telluroxyd- 

 hydrat fallen lässt, das somit beim Verdünnen der im Kessel gekoch- 

 ten Masse in dem Laugenkasten, mit dem Bodensatze daselbst sich 

 vereinigen und bei der nachfolgenden Operation dem redueirenden 

 Schmelzen, verloren gehen würde. Diesen beiden nicht zu überse- 

 henden Mängeln in der Manipulation suchte man dadurch zu begegnen, 

 dass dem in dem Laugenkasten befindlichen zur Verdünnung be- 

 stimmten Wasser, eine entsprechende Menge concentrirter Salzsäuren 

 im vorhinein zugesetzt wurde, wodurch einerseits alles in Auflösung 

 befindliche Silber als Chlorsilber gefällt und anderseits das in der 

 löslichen Modification ausgeschiedene Telluroxydhydrat durch die 

 vorhandene Salzsäure wieder aufgelöst, oder eine Ausscheidung 

 überhaupt verhindert wurde. 



Der Gang der ganzen Manipulation lässt sich somit in folgende 

 Operationen zusammen fassen. 



1. Ausziehen der kohlensauren Verbindungen aus dem Schliche 

 durch verdünnte Salzsäure. 



2. Kochen des so vorbereiteten Schliches mit concentrirter 

 Schwefelsäure in einem gusseisernen Kessel. 



3. Uberleeren der zersetzten Masse aus dem Kessel in das im 

 Bleikasten mit Salzsäure versetzte Wasser. 



4. Abziehen der Flüssigkeit und Auswaschen des gebildeten 

 Bodensatzes, aus schwefelsaurem Blei, metallischem Gold und Quarz 

 bestehend. 



5. Schmelzen dieses Bodensatzes zu einem Bleiregulus und 

 Gewinnung des Goldes daraus. 



6. Fällen des in Auflösung befindlichen Tellurs durch metallisches 

 Zink, dann Auswaschen, Trocknen, auch Schmelzen des pulverför- 

 migen Tellurs zu Begulus. 



Zu diesen einzelnen Punkten erlaube ich mir noch nachfolgende 

 Erläuterungen und Bemerkungen hinzuzufügen. 



Zu 1. Das Ausziehen der Bergart aus dem Schliche mit ver- 

 dünnter Salzsäure wurde in grossen Schalen von Steingut vorge- 

 nommen, und dadurch die Masse um nahe an 30 Percent des 

 Gewichtes verringert. Bei einer sorgfältig eingerichteten nassen Auf- 



